Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 603 



wandige Fasern, minder häufiges Vorkommen von »Harzgummi« in 

 den Gefäßen, aber reichlicheres Auftreten von Kristallschläuchen, end- 

 lich durch das geringere, nur 0,62 betragende spezifische Gewicht unter- 

 schieden. Verhalten gegen Lösungsmittel dem des ostinidschen Santel- 

 holzes ähnlich. 



Eine als »Muenge« aus Kamerun erhaltene Holzprobe (mit hellem, 

 gelbgrauem Splint) zeigte gleichfalls im wesentlichen den Bau des ost- 

 indischen Santelholzes, doch engere (meist nur 0,lö — 0,25 mm weite) 

 Gefäße und im Querschnitt zahlreichere und tangential längere Querzonen 

 von Strangparenchym (deren hier 8^12 auf 2 mm in radialer Richtung 

 entfielen). Markslrahlen fast nur einschichtig, 5 — 9 Zellen (0,10 — 0,17mm) 

 hoch, im Tangentialschnitt in ziemlich regelmäßigen Querreihen, Strang- 

 parenchym nur zweizeilig. Rotes Harzgummi spärlicher, doch die Färbung 

 der Zell wände sehr lebhaft. Verhalten gegen Lösungsmittel und Eisenchlorid 

 wie oben, desgleichen Spaltbarkeit und Aussehen der Spaltflächen. Spe- 

 zifisches Gewicht nach E. Appel 0,64 — 0,65. — Für Furniere, Möbel, 

 Einlegearbeiten geeignet, in seiner Heimat zum Kanubau verwendet, 

 auch haltbare Eisenbahnschwellen liefernd i). 



Anmerkung. Das rote Korallenholz aus Westafrika oder Afri- 

 kanische »Padouk«2) ist dem vorstehend charakterisierten Barwood mehr 

 oder minder ähnlich, im radialen Längsschnitt zuweilen auffällig heller 

 und dunkler gestreift, im tangentialen bald mit, bald ohne Querreihung 

 der Markstrahlen, von ungleichem, mitunter ziemlich geringem spezifischen 

 Gewichte, bedeckt sich bei Luftabschluß zuweilen mit einem bläulichen 

 Reif aus mikroskopisch kleinen, farblosen Kristallnadeln einer in Alkohol 

 löslichen flüchtigen Substanz (vgl. p. 601, Fußnote 4) färbt Wasser bei 

 gewöhnlicher Temperatur schwach rötlichgelb. Es dient in der Möbel- 

 industrie und zur Herstellung von Bürstendeckeln. Von welchen Ptero- 

 cajyus-kviQn es abzuleiten sei, bleibe hier dahingestellt 3). 



65. Padoukhölzer. 



Als »Padouk« gehen im Handel die Hölzer verschiedener Ptero- 

 carpus-kvien (vgl. Übersicht, pp. 400, 407), als welche hauptsächlich Pt. 

 dalbergioides Eoxb. (nahe verwandt mit Pt. indiciis Willd.) von den 



1) Siehe Jentsch, 1. c. 



2) Diesen oder ähnhche Namen führen auch die Hölzer mancher ostindischer 

 Pteroearpus-krien (siehe oben, Nr. 65). 



3) Der Name »Korailenholzt scheint auch für das Holz indischer Pterocarpus- 

 Arten Anwendung zu finden. Er wird übrigens auch dem weichen, korkartigen Holze 

 des amerikanischen Korallenbaumes, Erythrina Corallodendron L., beigelegt 



s. p. 408). 



